Isotrimorphismus von Carnallit und Bromcarnallit. 
711 
Abweichungen vom Mittelwert bei den einzelnen Messungen bis 
30'. 2 V d = 87°2'; ß D = 1,535, also größer als beim Carnallit 
(1,4753 nach Busz) 1 . Optische Achsen um 2°4‘ in der Richtung 
nach b von den Normalen auf den Prismenflächen abweichend. 
Dispersion der Achsen nicht merklich. 
Das Verhalten bei höheren Temperaturen wurde im Erhitzungs- 
mikroskop untersucht. Es zeigte sich eine allmähliche Änderung 
der Interferenzfarben , ohne Unstetigkeit , bis zur Trübung des 
Kristalls infolge von Zersetzung bei ca. 100°. Eine Umwandlung 
tritt also nicht auf. Bei der Erhitzung von Platten parallel a 
und C bis zur Trübung nimmt die Doppelbrechung um ca. £ ab. 
b) Mischkristalle mit 90,9 Mol.-Proz. Bromcarnallit. Beob- 
achtete Formen ebenfalls nur (001) und (110) . (110) : (110) = 
88° 38'. 
a = a, b = c = 1. Mittellinie. 
2 H d = 90° 50' 
2H^ = 95° 50' in Öl von n D = 1,4830. 
Daher 2 Vd = 87°38', ^0 = 1,526. Ans diesen Zahlen berechnet 
sich, daß die optischen Achsen um 1°5 2 / von den Normalen auf 
den Prismenflächen abweichen, in Übereinstimmung mit dem beim 
reinen Bromcarnallit gefundenen Werte. 
Beim Erhitzen nur stetige Abnahme der Doppelbrechung, 
keine Umwandlung. 
II. Tetragonale Mischkristalle, 12,2 bis ca. 85 Mol.- 
Proz. Bromcarnallit. Untersucht wurden Mischkristalle mit 
70,3, 56,7, 41,4 und 29,0 Mol.-Proz. Bromcarnallit, sowie mit 
82,3 Mol.-Proz., über welche weiter unten besonders belichtet 
werden soll. Beobachtete Formen (001) und (1 10) . (1 10) : (110) 
= 90° mit Abweichungen bis 10', die in Hinsicht auf die Zer- 
fließlichkeit der Kristalle als innerhalb der Fehlergrenze zu be- 
trachten sind. Doppelbrechung positiv, sehr schwach (ungefähr 
wie beim Leucit). Auf der Basis meist nur Achsenkreuz , bei 
dickeren Kristallen der erste Ring zu beobachten. Als Dicke der 
Platten parallel zur Vertikalachse, welche Rot I. Ordnung zeigen 
(berechnet nach der MiCHEL-LEw’schen Farbentafel) , ergibt sich 
bei Kristallen 
mit 70,3 Mol.-Proz. Bromcarnallit 0,46 mm 
» 56 , 7 » » 0,40 „ 
■ 41,4 „ „ 0,34 „ 
„ 29,0 „ „ 0,29 „ 
Also Zunahme der Doppelbrechung bei zunehmendem Chlorgehalt. 
Beim Erhitzen unterm Mikroskop zeigte sich eine stetige Än- 
derung der Doppelbrechung und zwar Abnahme um ca. ^ bis 
1 N. Jalnb. f. Min. etc. Festband 1907. p. 127. 
